232 



Substanz aus Schicht C 



II 



9,09 

 0,25 



IV 



7,63 

 0,34 



Si0 2 ... 14,396 



Fe 2 0 3 . . 0,72 



FeO ... 0,27 



Al 2 0 3 . . 2,40 



CaO ... 42,27 



Mg O . . . 0,62 



Na .... 0,10 



K . . . . . 0,36 



C0 2 ... 33,36 



S0 3 ... 0,22 



P 2 0 5 . . . 0,23 



Cl Spur 



CH 8 . . . . 0,18 



H 2 O ... 5,25 



0,64 

 49,16 

 0,47 

 0,11 

 0,19 

 38,11 



0,95 

 49,74 

 0,32 

 0,20 

 0,25 

 38,44 



Berücksichtigen wir hierzu die Angabe von PreüSSNER *), 

 nach welcher der Kalkgehalt der in der Nähe des Kirchhofs 

 von Misdroy zu Tage tretenden Kreide nur 35 pCt. beträgt, 

 so variirt der Kalkgehalt um 14 — 15 pCt. und nicht minder 

 der Kieselsäuregehalt. Die Wolliner Kreide wird technisch 

 verwendet zur Cementfabrication, und zwar mit Vortheil, weil 

 sie unschwere Operationen zur Ueberführung in den fein ver- 

 theilten Zustand erfordert. Ein einfaches Umrühren auf einem 

 flach kegelförmigen Herd mit eisernen Ketten genügt, die er- 

 wünschte Zerkleinerung zu bewerkstelligen. Zur Beantwor- 

 tung der Frage, ob die thonreicheren oder die thonärmeren 

 Schichten für die Cementfabrication von grösserem Vortheil 

 sind , wollen wir die procentige Zusammensetzung unserer 

 Substanzen auf den Kohlensäure-, Wasser- und organische 

 Substanz -freien Zustand berechnen. Dabei kann von den Al- 

 kalien , welche in allen drei Schichten ziemlich gleichmässig 

 vertheilt sind, abgesehen werden, weil sie beim Erhärten durch 

 ihre Auslaugung nur eine indirecte Rolle spielen; ebenso von 

 der Phosphoisäure, welche ebenfalls unwichtig ist, und von 

 der Schwefelsäure , welche erst in Höhe von 3 pCt. Treiben 

 des Cements veranlasst. 



Substanz aus Schicht C II IV 



Si 0 2 . . . . 23,38 



Ca O . . . . 68,39 



MgO . . . . 1,01 



Al 2 0 3 . . . 3,89 



15,18 

 82,09 

 0,75 

 1,07 



12,83 

 83,69 

 0,57 

 1,58 



J ) 1862. Preussner, Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. XIV. pag. 6. 



